280 Literatur. 



würde sich nach dem Verfasser zur Anwendung bei der Zerlegung 

 des Carnallits empfehlen. 



Die Hälfte der schwefelsauren Magnesia aus der Mutterlauge 

 wird ziemlich rein als Bittersalz gewonnen. Es wird nicht, wie 

 anderwärts geschieht, mit Kochsalz zusammen vermischt aufgelöst, 

 um zur Glaubersalzbereitung zu dienen, sondern dasselbe wird 

 theilweise durch Umkrystallisiren gereinigt, theilweise und zwar 

 die bei diesem Reinigungsprocesse gebliebenen Laugen, durch Ver- 

 mischung mit Sodalauge in entsprechenden Aequivalentverhältnis- 

 sen in kohlensaure Magnesia und eine Lauge von Glaubersalz um- 

 gesetzt. Das gereinigte Bittersalz geht zu sehr guten Preisen in 

 Handel, die kohlensaure Magnesia wird filtrirt, zu Ziegeln gestri- 

 chen, getrocknet und theils so in regelmässigen Stücken verkauft, 

 theils und zwar in dem Abfall der regelmässig verputzten Stücke, 

 noch ausserdem calcinirt. Die Lauge vom Glaubersalz geht zur 

 Sodafabrikation. Für Stassfurt soll sich' nach des Verf. Ansicht 

 dieses Verfahren zur Einführung bei den dortigen Chlorkalium- 

 fabriken empfehlen, wo aus den an Kieserit reichen Rückständen 

 die schwefelsaure Magnesia in Form von Bittersalz äusserst billig^ 

 und leicht darzustellen ist. Wenn auch kein bedeuten,der Absatz 

 der hauptsächlich für den pharmaceutischen Gebrauch dienenden 

 Fabrikate zu erwarten ist, so würde es immerhin ein Weg sein, 

 um einen Theil der jetzt noch werthlosen Kieseritmassen nutzbar 

 in den Handel zu bringen. 



In Stassfurt kommt ein Mischsalz von Chlornatrium und schwe- 

 felsaurer Magnesia, Steinsalz mit Kieserit vor, welches theils berg- 

 männisch gewonnen, als auch auf den Chlorkaliumfabriken in den 

 unaufgelösten Rückständen bereits vorräthig liegt, also nur auf die 

 geeignete Methode zur Verarbeitung wartet, Indess ist der Wasser- 

 gehalt und damit die Löslichkeit des Stassfurter Materials wesent- 

 lich verschieden und zwar geringer: dieser Unterschied gleicht sich 

 aber beim längeren Liegen des Kieserits aus, weil derselbe durch 

 Aufnahme von Wasser an der Luft allmälig in Bittersalz mit stär- 

 kerem Wassergehalt verwandelt wird. 



Für Stassfurt kommen dabei günstige Umstände in Betracht, 

 als das kältere Klima eine grössere Leistungsfähigkeit bedingt, 

 ferner dass so unbegrenzte Massen von Material zur Verfügung 

 stehen. Nach den Erfahrungen des Bergraths Bischof in Stass- 

 furt scheiden aus der Lösung von 100 Pfd. Glaubersalz bei — 2,50C. 

 78 Pfd., bei — 10^ C. 93 Pfd., wenn neben 1 Aeq. schwefelsaurer 

 Magnesia 3^3 Aeq. Chlornatrium gelöst worden sind, aber nur 

 75 Pfd. bei — 2,5« C. und 89 Pfd. bei — lOO C, wenn is/^ Aeq. 

 Chlornatrium, GO Pfd. bei — 2,50 C. und 80 Pfd. bei — 10« C, wenn 

 ll/g Aeq., 48 Pfd. bei — 2,5« C. und 75 Pfd.^ bei — 10» C, wenn 

 3/4 Aeq. Chlornatrium in Lösung gekommen sind. 



Im hohen Grade überraschend ist die Schnelligkeit, mit welcher 

 das Glaubersalz durch Benutzung blosser Nachtfröste gewonnen wird. 

 In der ersten Nacht sind die Flüssigkeiten in den etwa 10 Centimeter 

 (4 Zoll) hoch gefüllten Feldern des Salzgartens so weit abgekühlt, 

 dass sich ein 1 Zoll hoher Glaubersalzniederschlag gebildet hat. 

 Derselbe bleibt liegen, die überstehende Mutterlauge wird, bevor 

 eine Wiedererwärmung statt finden kann, auf die nächsten Felder 

 abgelassen. In der zweiten Nacht wird über den ersten Nieder- 

 schlag eine neue Füllung von 10 Centimeter frischer Lauge gege- 

 ben und bis zum folgenden Morgen eine zweite gleich dicke Schicht 

 über der ersten niedergeschlagen. Auf diese Weise wird auch 



